295 
Bulletin  pfiysico-  mathématique 
296 
Freies  Ende 
Schwingungsdauer.  nach  oben. 
Ohne  Gewicht 0^38150 
Mit  angeklemmtem  Gewicht  . . . 1,8750 
Mit  grösserem  angeklemmten  Gewicht  8,3258 
Freies  Ende 
nach  unten. 
(>"33075. 
0,07050. 
0,71775. 
Nun  wurde  der  Stab  der  ganzen  Länge  nach  vermittelst  einer 
Berzelius’schen  Lampe  erhitzt,  indem  man  die  Lampe  von 
einem  Ende  zum  andern  fortschob,  wobei  er  jedoch  nicht 
zum  Glühen  kam.  Nach  völligem  Erkalten  gab  er  folgende 
Schwingrungszeiten  : 
C o 
Freies  Ende 
nach  oben. 
Ohne  Gewicht  ....  0^3800. 
Mit  dem  ersten  Gewicht  . 1,8427. 
Mit  dem  zweiten  Gewicht.  0,3320. 
Die  elastische  Kraft  des  Stabes  hatte  also  bedeutend  zuge- 
nommen; dabei  hatte  die  ganze  Länge  des  Stabes  um  0,005 
eines  Zolls  abgenommen. 
Derselbe  Stab  wurde  durch  Walzen  von  polirtem  Stahl 
durchgelassen,  so  dass  er  um  l/3  dünner,  um  V3  länger  und  um 
ein  Weniges  breiter  wurde.  Seine  Schwingungsdauer  wurde 
wieder  untersucht  und  er  wurde  wieder  vermittelst  der  Ber- 
zelius’schen Lampe  erhitzt,  doch  wieder  nicht  bis  zum  Glühen. 
Nach  dem  Erkalten  fand  sich,  dass  die  elastische  Kraft  des 
Stabes  wieder  zugenommen  hatte;  als  der  Stab  zum  2ten 
Mal  erhitzt  wurde,  nahm  seine  elastische  Kraft  noch  um  etwas 
zu;  dabei  hatte  die  Länge  desselben  wieder  um  ein  Weniges 
abgenoinmen. 
Ein  PI  a ti na d rath  wurde  platt  gehämmert  und  noch 
mehrere  Male  durch  2 polirte  Stahl-Cylinder  durchgelassen  ; 
er  bekam  endlich  21,3  Länge,  0,72  Breite  und  0,37  Dicke. 
Nach  dem  Erhitzen  vermittelst  der  Berzelius’schen  Lampe  mit 
Schornstein,  wobei  er  bis  zum  schwachen  Rolhgliihen  kam, 
fand  sich,  dass  seine  elastische  Kraft  im  Yerhältniss  von 
1 : 1,01488 
zugenommen  halte. 
Ein  Platinadrath  von  0,11  Dicke  gab,  unter  denselben  Um- 
ständen, eine  Zunahme  von 
1 : 1,01393. 
Derselbe  Drath,  dünner  ausgezogen,  bis  zu  0,088  Dicke, 
gab  ein  ähnliches  Resultat;  eben  so  nachdem  er  platt  gehäm- 
mert worden;  in  allen  diesen  Fällen  war  die  elastische  Kraft 
nach  der  Erhitzung  grösser,  als  vor  der  Erhitzung. 
Rothes  Kupfer.  Dräthe  von  rothem  Kupfer,  von  0,04 
Dicke,  zeigten  nach  dem  Glühen  eine  bedeutende  Abnahme 
ihrer  elastischen  Kraft.  Bei  einem  Drath  von  ll/2  Linien 
Durchmesser,  hatte  die  elastische  Kraft  nach  dem  Glühen 
im  Yerhältniss  von 
1 : 0,8180 
abgenommen. 
Ein  Stab  von  gewalztem  rolben  Kupfer  hingegen,  zeigte 
nach  dem  Erhitzen  mit  der  Berzelius’schen  Lampe,  wobei  er 
jedoch  nicht  bis  zu  Glühen  kam,  eine  Zunahme  seiner  elasti- 
schen Kraft  im  Verhältniss  von 
1 : 1,02059. 
Messing.  Ein  Stab  von  Messing,  von  1 Linie  Dicke,  gab 
nach  dem  Erhitzen  (bis  zum  Glühen  kam  er  nicht)  eine  Zu- 
nahme der  Kraft  im  Verhältniss  von 
1 : 1,01696. 
Ein  ähnliches  Resultat  gab  ein  anderer  dünnerer  Messing- 
stab. Als  ich  diesen  Stab  nur  bis  zum  Kochpunct  des  Was- 
sers erhitzte,  war  gar  kein  Einfluss  bemerkbar.  Ein  Mes- 
singdrath,  mehrere  Mal  erhitzt,  zeigte  folgende  Kräfte  ; 
Vor  dem  Erhitzen  
Nach  Erhitzung  vermittelst  einer  kleinen  ge- 
wöhnlichen Spiritus-Lampe.  ? . 
Nach  Erhitzung  vermittelst  der  Berzelius’schen 
Lampe  mit  Schornstein,  wobei  der  Drath  an 
mehreren  Stellen  zum  Glühen  kam  . . . 
Nach  nochmaliger  länger  dauernder  Erhitzung 
mit  derselben  Lampe 
Nach  Erhitzung  mit  einer  durchbohrten  5 doch- 
tigen  Lampe,  der  ganzen  Länge  nach,  wobei 
er  wieder  an  vielen  Stellen  zum  Glühen  kam. 
Die  elastische  Kraft  des  Drathes  hatte  also  bei 
einer  Erhitzung,  die  nicht  bis  zum  Glühen 
ging,  zugenommen;  als  er  aber  anfing  zu 
glühen,  nahm  seine  Kraft  ab. 
1,0000. 
1,03094. 
0,99105. 
0,98872. 
0,98041. 
Ein  anderer  Messingdrath  nahm  immer  mehr  an  Kraft 
zu,  je  öfter  er  vermittelst  einer  kleinen  Spirituslampe,  die 
ihn  nicht  bis  zum  Glühen  brachte,  erhitzt  worden  war;  als 
aber  der  Drath  vermittelst  der  Berzelius’schen  Lampe  bis  zum 
Glühen  gebracht  worden  war,  fand  sich  dass  seine  Kraft 
abgenommen  hatte. 
Silber.  Durch  Erhitzen  mit  der  Berzelius’schen  Lampe 
nimmt  die  Kraft  des  Stabes  im  Verhältniss  von 
1 1,00613 
zu. 
Gewalzter  Zink  gab  unter  ähnlichen  Umständen,  nach 
mehreren  Erhitzungen,  bei  welchen  die  Temperatur  beinahe 
bis  zum  Schmelzpuncl  des  Zinks  ging,  eine  Zunahme  im 
Verhältniss  von 
1 : 1,02916 
Eine  Stange  von  gegossenem  Zink  zeigte  keine  solche 
Zunahme. 
Stahl.  Ein  Stab  von  weichem  Gusstahl,  in  ein  prismati- 
sches gusseisernes  Gefäss  gelegt,  mit  einer  Umhüllung  von 
unschmelzbarem  Thon  und  Kupferfeile,  solcher  Hitze  aus- 
gesetzt dass  das  Gefäss  beinahe  zu  schmelzen  anüng,  hatte 
nach  dem  Erkalten  bedeutend  an  elastischer  Kraft  zugenom- 
men; leider  war  die  Schwingungszeit  des  Stabes  in  umge- 
kehrter Lage,  mit  dem  freien  Ende  nach  unten,  nicht  beo- 
